Massa Específica, Massa Específica Aparente e Absorção em Agregado Graúdo | Contech
Massa Específica, Massa Específica Aparente e Absorção em Agregado GraúdoLorena Valtuille2018-11-22T08:52:17-02:00
Esse ensaio é determinado pela NBR NM 53 – ABNT – "Agregado graúdo – Determinação de massa específica, massa específica aparente e absorção de água".
A amostra é coletada seguindo o procedimento estabelecido na NM 26 e reduzida de acordo com a NM 27.
a) A amostra é pesada conforme tabela 1. A seguir, submerge-se o agregado em água à temperatura ambiente por um período de (24 ± 4) h;
b) Quando os valores de massa específica forem utilizados como base para a dosagem de concreto, com agregados usados normalmente úmidos, o requisito de secagem até massa constante pode ser eliminado;
c) A amostra é retirada da água e envolta em um pano absorvente até que toda a água visível seja eliminada, ainda que a superfície das partículas se apresente úmida. Os fragmentos grandes são limpos individualmente. É necessário evitar a evaporação da água dos poros do agregado durante a operação de enxugamento da amostra;
d) Imediatamente após ser enxugada,a amostra é pesada com precisão de 1 g (ms, agregado saturado com superfície seca).;
e) A amostra é colocada no recipiente, submergi-la em água mantida a (23 ± 2)°C e pesada em água com precisão de 1 g (ma, massa em água);
f) A amostra é seca a (105 ± 5)°C até massa constante, esfriando até a temperatura ambiente durante 1 h a 3 h ou até que o agregado esteja a uma temperatura que permita sua manipulação (aproximadamente 50°C) e pesar com precisão de 1 g (m, agregado seco).